Einzelne Mineralien. 



-183- 



die Bildung der Mischkristalle bei 851°, die Oberfläche des Regulus war 

 mit aufeinander senkrechten Gitterkristallen bedeckt. Danach und nach 

 angeschliffenen und geätzten Durchschnitten liegt reguläres System vor. 

 Bei einer Schmelze mit 84,38 °/ Ag, also nahe entsprechend der Formel 

 AgSb wurde beobachtet, daß auf der Abkühlungskurve bei 787 u ein 

 Knick, und bei 556° noch ein Haltepunkt vorhanden war. Hier erkannte 

 man aber zwei Strukturelemente : primär ausgeschiedene gesättigte Misch- 

 kristalle in regulären Wachstumsformen und dazwischen eine Grundmasse, 

 die von der bei 556° kristallisierenden Verbindung Ag 3 Sb gebildet wird. 

 Die Grenzmischkristalle sind also etwas silberreicher als das Ausgangs- 

 material. Silber und Antimon liefern demnach eine beschränkte Reihe 

 von Mischkristallen mit der Kristallform des darin vor- 

 herrschenden Silbers. Danach ist es möglich, die Analysen der in 

 der Natur vorkommenden Silberantimonide zu deuten. 



Reguläres A n t i m o n s i 1 b e r von Andreasberg. 83,90 Ag, 16,17 Sb 

 = 100,7, nahe entsprechend der Formel Ag 6 Sb. G. = 10,05. Ein Teil 

 des analysierten Materials wurde geschmolzen und ergab denselben Ver- 

 lauf der Schmelzkurve wie bei dem künstlichen regulären Silberantimonid 

 (Knick bei 756°, Haltepunkt bei 556°). Das Erstarrungsprodukt war mit 

 regulären Gitterkristallen bedeckt. 



Rhombisches Antimonsilber von Andreasberg. Bruch- 

 stücke von 7 Kristallen wurden (von F. Späte) analysiert. Messungen 

 waren nicht möglich. An der Oberfläche lagen zuweilen sehr dünne 

 Schichten von gediegenem Silber. Die Struktur wurde durch Ätzung von 

 Schliff flächen ermittelt. Die Analysen ergaben: 



Ag 



Sb 



Summe 



G. 



74,90 



24.75 



99,65 



9,82 



75,86 



24,30 



100,16 



9,79 



76,83 



23,35 



100,18 



9,80 



74,41 



25,52 



99,93 



9,63 



75,39 



24,63 



100,02 



9,81 



75,13 



24,94 



100,07 



9,65 



75,38 



24,12 



99,50 



9,81 



Alle diese Kristalle sind demnach silberreicher als die Verbindung- 

 Ag 3 Sb. Vielleicht hatten alle Kristalle ursprünglich diese Zusammen- 

 setzung, sind aber später durch beginnende Verwitterung, deren Spuren 

 ihre Oberfläche zeigt, entsprechend der Beobachtung Sandberger's silber- 

 reicher geworden. Max Bauer. 



H. Pelabon : Sur la fusibilite des melanges d 1 o r et de 

 tellure. (Compt. rend. 148. p. 1176. 1909.) 



Aus den Schmelzen kristallisiert bei einem Gehalt von 0— 56°/ Au 

 die Verbindung Au 2 Te 4 (43,59 °/ Au) (Calaverit, Schmelzpunkt 472°) r 

 sie bildet anscheinend keine kristallinen Mischungen mit Te (Eutektikum 

 mit 16,5 °/ Au bei 415°), für Mischungen mit mehr als 43,59— 56 °/ Au sinkt 



